Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. ;Schluss.) 9.')9 



dem Cedrelaholze (s. dieses) älinlich, dr)Ch stets von feinerer Structur als 

 dieses und dufllos. .\n der Luft stark nachdunkelnd, (iefässe (als feine 

 Poren) und meist auch die Markstrahen auf (Juerschnitten schon mit 

 freiem Auge wahrnehmbar, ausserdem auch schmale helle Querzonen in 

 annähernd gleichen oder wechselnden Abständen. Gefässe gl eich massig 

 vertheilt, unter der Lupe theils einzeln, theils zu 2 — 3 'selten zu meh- 

 reren) beisammen. Längsschniltsilächen schön und lebhaft glänzend, 

 durch die Gefiisse gefurcht, die radialen durch die Markstrahlen auch 

 quer gestreift, die tangentialen durch diese unter der Lupe fein gestri- 

 chelt, zuweilen auch feinwfllig gezont '). Gefiisse theils leer, theils mit 

 dunklem, zuweilen auch mit weisslichem Inhalt'^). 



Schwersjiallig, wenig scliwindend, im Trocknen dauerhaft, sohr polj- 

 turfähig. Härte und specilisches (iewicht verschieden. Letzteres schwankt 

 nach Karmarsch^) zwischen 0,56 und 0,87, nach Angaben Anderer 

 noch innerhalb weiterer Grenzen-*). Die dunkler geCirbten Sorten, wie 

 die von San Domingo und Cuba (»Spanisches Mahagoni*) sind auch die 

 dichteren und schwereren, oft schön gemaserten, die hellerfarbigen, wie 

 Tabasco, Honduras, Corinto, insbesondere aber Panama und Jamaika, 

 die leichteren und weicheren, meist schlichten. 



Mikroskopischer Charakter. Gefässe 0,10 — 0,29 mm weit, ein- 

 zeln oder zu 2 bis 3, selten zu mehreren, radial gereiht, gleichmässig 

 zerstreut, ihre Längswände mit sehr kleinen, runden, kaum 3 u breiten 

 Hoftüpfeln übersäet, deren Poren in gemeinschaftliche, schräg aufstei- 

 gende Schlitze münden^). Markstrahlen auf Tangentialschnitten zerstreut 

 oder in (Juerreihen^), meist 3 — 4 Zellen breit und über 10 (bis gegen 

 30) Zellen (0,19 — ^0,60 mm) hoch, manche auch nur ein- bis zweischich- 

 tig. Markstrahlzellen dünnwandig, einander seitlich oft abdachend, 14 

 bis 30 a, die endständigen (die Markstrahlkanten bildenden) oft 40 — 76 u. 

 hoch, letztere kürzer als die übrigen, nicht selten je einen grossen Cal- 

 ciumoxalatkrystall enthaltend. Fasern als Grundmasse, von massiger bis 



1) Dies war z. B. bei den als Tabasco-, llunduras- und I'anaina-Maliagoni be- 

 zeichneten der untersuchten Proben der Fall. Vgl. auch v. Höhnel, Ueber stock- 

 workartig aufgebaute Hoizkörper, in Silzgsber. k. Akad. d. \Vi>5. LXXXIX 1884.1. .\bth.. 

 |.. 39. 



2) Letzterer soll nach Sem 1er 'I.e., p. 683; beim San Dominpo-Mahagoni zu- 

 weilen so reichlich vorhanden sein, dass das Holz wie mit Kreide eingiri<bon er- 

 scheint. 



3) Siehe Nördlingcr. Tochnische Eigenschaften der Hölzer »1859, p. 226. 



4 So bestimmte Wie sn er die Dichte einer Mahagoni-Probe aus Guadeloupe mit 

 1,04. (Rohstoffe, 4. Aufl., p. 576.' 



5) Auf diese »spiralige Streifung« der Gefässwände hat schon Wiesner Roh- 

 stoffe, 1. Aufl., p. .".76) aufmerksam gemacht. 



6) Vgl. das oben im T)>xt>> uml in Anmerkung 1) hierüber Gesagte. 



